BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 699 



aussi des quantites tres variables de chaux en solution suivant la 

 concentration du reactif, sa proportion par rapport au ciment et 

 la dur^e de son action. 



M. S. Wormser ! ) fait reag-ir le chlorure d'ammonium et l'oxalate 

 d'ammonium sous forme solide, â haute temperature, sur le ciment. 

 Le chlorure d'ammonium est vis-â-vis des silicates et aluminates un 

 reactif d'une grande violence, ii arrive â decomposer le ciment 

 d'une facon complete, ainsi que des essais repetes par nous Tont 

 demontre. Le fer meme se transforme en chlorure. 



L'oxalate d'ammoniaque offre ceci de particulier qu'il parait etre 

 sans action sur le silicate et l'aluminate monocalcique â l'etat pur. 

 II attaque cependant Ies silicates plus basiques, sans que la decom- 

 position s'arrete au compose monocalcique, ii y a de la silice mise 

 en liberte. Pour Ies aluminates basiques, le decomposition semble 

 etre moins vive, elle va jusqu'â former l'aluminate monocalcique 

 dans le cas d'un aluminate hydrate. 



L'experience repetee plusieurs fois de suite sur le meme echan- 

 tillon, en pulverisant â nouveau le residu de la r^action avec l'oxa- 

 late, demontre cependant que la decomposition peut aller jusqu'â 

 transformation complete de la chaux en carbonate de chaux. 



Ces reactions n'offrent non plus rien de certain, nous avons Ies 

 memes phenomenes qu'avec la solution alcoolique de iode. 



Ces auteurs, M.M. Hart et Wormser, admettent que la chaux, qu'ils 

 ont pu extraire ainsi du ciment anhydre est contenue dans celui-ci 

 comme chaux vive libre, en tant que la silice n'a pas 6t6 mise en 

 liberte. 



Si par une action plus forte des reactifs, de la silice a ete mise 

 en liberte" et une quantit6 plus grande de chaux a ete extraite, ils 

 admettent que cette quantite de chaux en plus correspond a la si- 

 lice mise en liberte et provient de la decomposition d'une pârtie 

 equivalente de silicates. Ces auteurs semblent oublier que Ies silicates 

 et silico-aluminates, formant le ciment, sont eminemment decompo- 

 sables et donnent tres facilement, m£me sous l'action de Teau pure^ 

 qui est evidemment un reactif moins violent que ceux qu'ils ont em- 

 ployes, des composes moins basiques avec mise en liberte de chaux, 

 sans que pour cela ii y ait mise en liberte de silice, 



*) Thonindustrie Zeitung 1900 p. 1027, 1636 et 2072. 



